— 261 — 



composition. Es includable que otras sales terreas solubles, 

 como el sulfato de magnesio, el cloruro de calcio, etc., pue- 

 den producir tal vez el mismo efecto ; pero el sulfato de 

 calcio 6 yeso es sin duda la combination mas a proposito para 

 dicho objeto y se encuentra universal raente distribuido ; sien- 

 do facil obtener siempre las pequenas cantidades necesarias 



a dicho objeto. 



El quimico que tiene encargo de iirvestigar un cemento 

 de fraguacion lenta, a fin de dar un juicio acertado sobre sus 

 calidades, desde el punto de vista de su debida composition 

 quimica, no debe descuidar nunca, en determinar con exacti- 

 tud, tanto el contenido del alcali Libre como el del sulfato pre- 

 existente ; y en el caso de quepredomine el alcali, tiene que 

 indicar al ingeniero la necesidad de agregar las pequenas 

 cantidades de yeso que son necesarias para la neutralization 

 del compuesto, siempre que el agua misma, empleada en las 

 pastas y cuyo analisis simultaneo se debe exigir como indis- 

 pensable, no contenga ya las respectivas sales terreas en la 

 cantidad suficiente para dicho efecto ; tal como sucede en 

 muchas ocasiones, cuando el agua empleada en las mezclas 

 es algo selenitosa. Cada 1 % de oxido de potasio en elce- 

 meuto exige 1.5 % de sulfato de calcio, y cada 1 % de 

 oxido de sodio necesita 2.2 % del mismo compuesto, como 

 termino minimo para la neutralization. 



Para explicar esta cuestion teoricamente, y despues de 

 muchas investigacion.es al respecto que he tenido ocasion de 

 practical 1 , estoy inclinado a suponer que tal vez no es direc- 

 tamente la neutralization de la alcalinidad de la mezcla la 

 que determina este resultado favorable para el proceso de 

 fraguacion del cemento, sino mas bien el ataque mas pro- 

 nunciado y energico que, adiferenciadel agua simple, ejerce 

 la solution de la sal terrea sobre el compuesto calcinado, es 

 decir, en primera linea, sobre el sub-silicato alcalino muy fi- 

 namente entremezclado esparcido al traves de toda la masa 

 de las particulas del cemento, y se trataria asi de una espe- 



